VER 
It travailler , règle la proportion des matières cïans 
les compofitions ; s'il ne chauffe pas affez bien pour 
dilUper la manganefe , il faut néceffairement 
la mettre en petite dofe ; s'il ne fond pas facile- 
Éient , la proportion du fondant devra être un peu 
plus forte. Lorfqu'on emploie de la foude en natu- 
te , on réuffit alfez bien en combinant parties éga- 
les de foude 5c de fable ; quant à la manganefe , j'en 
mets quatre livres fur mille livres de foude & de 
fable , fi je crois pouvoir les difTiper : fi après l'opé^ 
ration le verre fe trouve trop rouge , j'en mettrai 
moins dans la fuite ; fi FafEnage (/) du verre eft 
ÊFop long , j'augmente la quantité de calcin , &c l'on 
fent en eifet que plus onajoûtera dans une compoli- 
tion de matières qui a été affinée , plus raffinage du 
îouîfera prompt. Je ne puis donner de règle exafte 
fur les proportions des matières qui entrent dans 
îa compofition , je me contenterai d'en indiquer di- 
Verfes qui ont toutes fait de beau verre ; mais on 
poiirroit en trouver beaucoup d'autres qui feroient 
auiîibeau enpénéral ; lorfque toutes les matières ont 
été bien calcinées, il efl difficile de faire du verre de 
mauvaife couleur , fur-tout en employant du calcin 
qui foit lui-même de beau verre ; fi au contraire on 
fe néglîgeoit dans les calclnations , il eil bien difficile 
que ie vei;re ne foit pas jaune. 
Les effets de chaque matière , fur-tout quand on 
travaille en falin , doivent entrer dans les confidé- 
rations à faire pour les comportions ; le falin mis 
en trop grande quantité ne fe combine pas tout aux 
matières auxquelles il a été mêlé ; l'aikalifuperflu fe 
manifelle au-deffus du verre , fe mêle au bain dxifel 
de verre ( u) , rend l'évaporation du fel de verre plus 
difficile , éc conféquemment retarde l'opération ; au 
furplus il eft regardé comme donnant au verre une 
couleur verte ; la chaux eft regardée comme colorant 
le verre en jaune , lui donnant un défaut de folidité, 
& le rendant friable & caffant ; la manganefe en trop 
grande quantité répand trop de rouge dans le verre, 
& lorfqu'ii y en a trop peu , le verre eft d'un verd 
léger que l'on diftingue aifément des verds qui vien- 
nent d'autre' caufe , & les verriers difent alors que 
le verre eft has en couleur. Le calcin donne au verre 
du corps & de la faciliré , tant à la fonte qu'à l'affi- 
rtage ; quant à la couleur , il donne au verre celle 
qu'il a ; fi c'eft du bon calcin , de bonne couleur , il 
donnera cette qualité au verre dans la compofttion 
duquel il entrera ; fi au contraire il eft de couleur 
défagréable , il en donne à toute la mafle du verre 
une nuance moindre à la vérité que celle qu'il a 
îui-mênie , mais qui ne laifîe cependant pas d'être 
fâcheufe. Le fable n'eft pas confidéré comme don- 
nant aucune qualité , ni bonne ni mauvaife , c'eft 
par rapport à lui que les autres matières font em- 
ployées , il eft la bafe du verre ; une trop grande 
quantité rendroit cependant le verre plus difficile à 
fondre. 
D'après toutes ces confidérations 5 on peut tra- 
vailler avec fticcès ; mais la difficulté delà chofe , 
c'eft que tout eft relatif, &: n'eft qu'une affiiire de 
comparaifon ; telle compofition fera excellente dans 
im four, qu'on n'oferoit entreprendre dans un autre, 
Mais, me dira-t-on , en fuivant les mêmes conftruc- 
tions , n'aura-t-on pas toujours le même four ? J'en 
conviens , mais ce four n'eft pas toujours dans le 
même état ; en vieilliflant , il perd fes qualités. Alors 
im artifte habile obferve les phénomènes avec foin , 
( i ) Affiner du verre , c'eft à force de feu le dénuer de tous 
les points ou bouillons qa'il renferme , & qui font formés par 
la dilatation de l'air contenu dans les diverles matières ; c'eft , 
pour ainfi dire , chafièr tout l'air qui y étoit renfermé. C'eft 
ce point d'afEnage qu'on regarde comme un des points deper- 
fedion des glaces. 
(u) Sels de verre ^ ce font les divers fels neutres qui étoient 
(consenus dans les matières ^ après qu'ils ont été fondus. 
VER ' 133 
cïierche à en voir la raifon , & tâche de fe conduire 
en conféquence; 
Lorfqu'on emploie du falin où il y a beaucoup 
de fels neutres , il faut une chauffe bien plus forte 
par la néceffité de diftiper ceux-ci , que ft Falkali a voit 
été bien pur ; il y a une infinité de nuances qui s'ap- 
perçoivent par l'expérience, & de petites attentions 
qu'il eft impoffible de rendre ici. 
Lorfqu'on compofe en foude , me dira-t-on ^ ft îa 
chaux fait jaune , le verre doit bien tenir de cette 
coideur , puifque de cette manière il y a plus de chaux 
que de toute autre , Vu la bafe calcaire de la foude. 
On remédie à cet inconvénient en mêlant de l'azur* 
■ à la compofition. La chaux fait jaune , l'azur bleu ^ 
l'union de ces deux couleurs produit le vert, & cette' 
nouvelle nuance étant corrigée par la manganefe , iè 
verre fe trouve à un affez bon ton de couleur ; il ne 
faut pas mettre beaucoup d'azur ; il feroit à crain- 
dre que la nuance ne fût trop forte , & cette cou-^ 
leur eft fort difficile à diffiper ; une once par pot 
fuffit. 
Voici des exemples de compofitions employées 
dans deux fours , dont l'un chauffi^it mal , & l'au- 
tre chauffoit fort bien ; dans le premier , on compo- 
fa pendant quelcjue tems dans ces proportions 
240 p. falin , 300 p. fable , 40 p. chaux , 25 onces 
manganefe , 267 p. calcin. Avec cette compofition, 
les affinages étoient longs , & l'on fondoit avec peine, 
quoiqu'il y eût plus de falin qu'il n'en auroit fallu 
pour peu que le four eût pu chauffer. On augmenta 
la dofe du calcin de 100 p. fur la même quantité 
des autres matières ; on n'augmenta pas la dofe de 
la maganefe , parce qu'elle ne fe diffipoit pas auffii ai- 
fément qu'on auroit defiré. 
Cettte nouvelle compofition de 300 p. fable ^ 
40 p. chaux , 240 p. fahn , 25 onces manganefe , ôi' 
367 p. calcin , parut avoir aifezde corps pour fou-» 
tenir une augmentation de chaux , & d'ailleurs la 
chaux étant une fubftance alkaline, ne pouvoit pas 
nuire à la fufion ; on compofa donc de cette manière 
240 p. falin , 300 p. fable, 50 p. chaux, 25 onceS 
manganefe j, 367 p. calcin. 
Toutes ces compofitions firent de beau verre ; 
mais on va voir combien elles font différentes de 
celles dont on fe fervit dans le four qui chaufîbiÉ 
bien. 
La bonne ou îa maiivaife chauffe contribue beau- 
coup à la bonne fabrication ; le travail eft bien plus 
prompt , plus fuivi , plus fatisfaifant , & les phéno- 
mènes plus aifés à obferver par leur régularité , lorf» 
que l'on a affaire à un feu violent, Le fervice d'un 
mauvais four eft toujours ruineux, quelque foin que 
fe donne l'artifte pour en tirer tout le parti poffible 
même lorfqu'ii réuffit ; parce qu'il met infiniment 
plus de tems pour faire le même ouvrage , que s'il 
avoit bon feu , & conféquemment beaucoup plus de 
dépenfes. 
Voyons les comportions de la rivèillie ( a; ) du borï 
four. Les premières furent de 203 p. falin , 282 p^ 
fable j 33 p. chaux , 293 p. calcin , & 19 onces 
manganefe. S'appercevant que le four chauffoit aft;ez 
pour fondre avec moins de falin , affiner avec moing 
de calcin , & diffiper plus de manganefe , on com« 
pofa avec 202 p. falin , 282 p. fable 5 33 P* chaux ^ 
282 p. calcin , 22 onces manganefe. Ce fut par les 
mêmes raifons de facilité de fonte , qu'on diminua 
encore le falin, & l'aifance qu'on avoit à diffiper la 
manganefe , en fit augmenter la dofe. On compofa 
fur le pié de 200 p. falin ,310p. fable ,33p. chaux j 
282 p. calcin , & 24 onces manganefe. Le four vinf 
à diminuer de force , on diminua le fable , on aug* 
menta le calcin , on rendit la proportion de la maR* 
ganefe relative à ces nouveaux chângemens. '\ 
(*) Riveillée ^ tems de k durée d'un four* 
